b'\n_START_ARTICLE_\nP\xc3\xa1tina (motores)\n_START_SECTION_\nDe qu\xc3\xa9 est\xc3\xa1 compuesta\n_START_PARAGRAPH_\nLa p\xc3\xa1tina consiste principalmente en una mezcla de \xc3\xb3xidos de cobre y grafito, que al mismo tiempo se adhieren a la superficie e impurezas provenientes del material de la escobilla y de la atm\xc3\xb3sfera. Los factores m\xc3\xa1s importantes que afectan a su espesor son la temperatura del colector o conmutador, que influye en la rapidez de oxidaci\xc3\xb3n y la densidad de corriente en la escobilla, que afecta a la rapidez con que el \xc3\xb3xido se reduce a metal por reacci\xc3\xb3n qu\xc3\xadmica con el carb\xc3\xb3n al pasar bajo la superficie de la escobilla. _NEWLINE_La p\xc3\xa1tina en un colector o en un anillo rozante, la cual desempe\xc3\xb1a un papel importante en el comportamiento de la escobilla, no debe considerarse como estable sino que cambia constantemente bajo los efectos opuestos de los factores que la forman y los que la destruyen_NEWLINE_Encontramos que la p\xc3\xa1tina tiene tres o cuatro capas distintas - \xc3\xb3xido de cobre, p\xc3\xa1tina de grafito part\xc3\xadculas sueltas de grafito y un componente de vapor de agua. La p\xc3\xa1tina se forma por la acci\xc3\xb3n de frotamiento de la escobilla contra el colector y por el flujo normal de corriente entre ambos. Puede tomar desde varias horas hasta varios d\xc3\xadas para completar la p\xc3\xa1tina satisfactoria. La superficie del colector nunca es absolutamente uniforme a pasar de que as\xc3\xad parezca al tacto y a la vista, sus regularidades imposibilitan la adherencia de la p\xc3\xa1tina.\n_START_SECTION_\n\xc2\xbfDe d\xc3\xb3nde provienen exactamente los componentes de la p\xc3\xa1tina?\n_START_PARAGRAPH_\nEl origen de dos de ellos es m\xc3\xa1s o menos obvio. La propia escobilla suministra el material para la p\xc3\xa1tina de grafito y para la de grafito suelto. Las part\xc3\xadculas microsc\xc3\xb3picas provenientes de las escobillas y producidas cuando el colector gira, forman dos capas y alg\xc3\xban desplazamiento electrol\xc3\xadtico del grafito de las escobillas hacia el colector se agrega a la p\xc3\xa1tina formada. El cobre de la superficie del colector m\xc3\xa1s el ox\xc3\xadgeno diat\xc3\xb3mico del aire forman la capa del \xc3\xb3xido de cobre._NEWLINE_La otra capa, la capa del vapor de agua, proviene de la atm\xc3\xb3sfera circundante y la cantidad presente en cada momento depende de a humedad relativa y de la temperatura. Esta capa de vapor de agua, aunque extremadamente fina es de vital importancia. Funciona como una superficie de deslizamiento muy semejante a la de la fina p\xc3\xa1tina de agua que se forma bajo el peso de sus patines permiti\xc3\xa9ndole deslizarse sin esfuerzo a trav\xc3\xa9s de la laguna helada.  Si no hay capa de vapor de agua para la lubricaci\xc3\xb3n, habr\xc3\xa1 una tendencia inmediata al engarrotamiento entre las escobillas y el colector y sus escobillas se desgastar\xc3\xa1n muy r\xc3\xa1pidamente. Este caso es particularmente predominante en \xc3\xa1reas de gran altitud y baja humedad., en el cual las escobillas deben ser tratadas qu\xc3\xadmicamente para asegurar que depositen sobre el colector una p\xc3\xa1tina durable en compensaci\xc3\xb3n de la deficiente cantidad de vapor de agua y de ox\xc3\xadgeno en la atm\xc3\xb3sfera._NEWLINE_La superficie de cobre desnudo, una de esas p\xc3\xa1tinas necesarias, no ayuda por s\xc3\xad misma a un buen rendimiento de la m\xc3\xa1quina. Normalmente, en un colector nuevo o reacondicionado, las escobillas comienzan r\xc3\xa1pidamente a establecer su p\xc3\xa1tina caracter\xc3\xadstica. Algunas escobillas entregan una p\xc3\xa1tina m\xc3\xa1s pesadas que otras, dependiendo del grado de las escobillas. Y algunas escobillas requieren una mayor densidad de corriente que otras para establecer y mantener una p\xc3\xa1tina satisfactoria._NEWLINE_As\xc3\xad tenemos que la p\xc3\xa1tina se compone de 3 elementos b\xc3\xa1sicos que no deben faltar en el ambiente o en el entorno de su m\xc3\xa1quina. Estos elementos son: El agua, el \xc3\xb3xido de cobre y el grafito. Ninguno de los tres debe faltar porque eso ocasionar\xc3\xada una mala formaci\xc3\xb3n de p\xc3\xa1tina._NEWLINE_El agua es la humedad natural del ambiente. Hay ambientes demasiado secos, que originan p\xc3\xa1tinas muy delgadas y hay ambientes demasiado h\xc3\xbamedos que originan p\xc3\xa1tinas demasiado gruesas._NEWLINE_Es bien cierto que a veces la p\xc3\xa1tina define los rasgos de operaci\xc3\xb3n de la m\xc3\xa1quina de corriente continua. _NEWLINE_Las p\xc3\xa1tinas gruesas son buenas porque bajan la fricci\xc3\xb3n. El conmutador est\xc3\xa1 mejor protegido con una p\xc3\xa1tina gruesa, pero est\xc3\xa1 tiene el inconveniente de tender a calentarse con facilidad y puede ser susceptible a favorecer el chisporroteo. Cuando haya una p\xc3\xa1tina muy gruesa, lo mejor es dejarla, y ver que comportamiento sigue. Si la p\xc3\xa1tina tiende a seguir engrosando, ella misma le va a indicar que pas\xc3\xb3 del punto m\xc3\xa1ximo de espesor, ya que comenzar\xc3\xa1n a chisporrotear las escobillas. En ese punto de chisporroteo, se debe pasar un abrasivo flexible, suave, y retirar el exceso de p\xc3\xa1tina para aliviar el problema. _NEWLINE_Por el contrario una p\xc3\xa1tina delgada, es una p\xc3\xa1tina que favorece la conmutaci\xc3\xb3n y que no se calienta demasiado. Es simple, cuando tengan una m\xc3\xa1quina de conmutaci\xc3\xb3n dif\xc3\xadcil, la p\xc3\xa1tina debe mantenerse delgada._NEWLINE_Cuando no hay formaci\xc3\xb3n de p\xc3\xa1tina, hay que buscar alguna de las razones que se mencionan para ver que puede estar ocurriendo. Hay mecanismos ajenos al conjunto colector-escobilla que pueden ayudar en la formaci\xc3\xb3n de la p\xc3\xa1tina. _NEWLINE_A veces se pueden aplicar ceras sobre el conmutador para ayudar a formar la p\xc3\xa1tina, incluso la madera de pino verde tiene una excelente composici\xc3\xb3n para mejorar la formaci\xc3\xb3n de la p\xc3\xa1tina, ya que la temperatura de la m\xc3\xa1quina funde la resina de la madera. Est\xc3\xa1 al depositarse sobre el colector acelera la formaci\xc3\xb3n de la p\xc3\xa1tina en casos dif\xc3\xadciles. Esto debe ser considerado s\xc3\xb3lo como un paliativo al problema, el cual debe ser estudiado en profundidad para encontrar el problema y darle la soluci\xc3\xb3n adecuada._NEWLINE_El agua puede desaparecer del entorno de su m\xc3\xa1quina bien sea por ambientes secos o presencia de vapores qu\xc3\xadmicos._NEWLINE_El \xc3\xb3xido de cobre s\xc3\xb3lo se va a formar con la presencia de ox\xc3\xadgeno y el cobre de las delgas. El ox\xc3\xadgeno tambi\xc3\xa9n puede desaparecer del ambiente por razones qu\xc3\xadmicas, contaminaci\xc3\xb3n por nitr\xc3\xb3geno por ejemplo, \xc3\xa1cido n\xc3\xadtrico, \xc3\xa1cido sulf\xc3\xbarico, amon\xc3\xadaco y otros elementos que son causa de una mala formaci\xc3\xb3n de p\xc3\xa1tina._NEWLINE_El caso m\xc3\xa1s simple de la falta de ox\xc3\xadgeno en las p\xc3\xa1tinas, tiene que ver con los motores de los aviones. Los grande aviones trasatl\xc3\xa1nticos se pasan de 10 a 12 horas a m\xc3\xa1s de 10000 m de altura, a una temperatura de -60\xc2\xb0C y con muy poca cantidad de ox\xc3\xadgeno. En estas condiciones se hace indispensable un tratamiento especial en las escobillas para que formen p\xc3\xa1tina y su vida sea m\xc3\xa1s elevada. _NEWLINE_El tratamiento consiste en agregar a la escobilla un qu\xc3\xadmico como el bisulfuro de molibdeno que reduce la fricci\xc3\xb3n y acelera la formaci\xc3\xb3n de la p\xc3\xa1tina. Es importante mencionar, hablando de los menos 60\xc2\xb0C, que para que una p\xc3\xa1tina se forme correctamente la temperatura de fricci\xc3\xb3n o ambiental debe alcanzar m\xc3\xa1s de 50\xc2\xb0C. A 30-35\xc2\xb0C de temperatura del colector no hay formaci\xc3\xb3n de p\xc3\xa1tina. El conmutador se raya y se presenta un fen\xc3\xb3meno que se denomina arrastre de cobre. La delga comienza a extru\xc3\xadrse poco a poco y si llega a hacer contacto con la delga siguiente, tendr\xc3\xa1n Uds. un problema bastante serio con la m\xc3\xa1quina._NEWLINE_El grafito est\xc3\xa1 en la escobilla, pero el grafito llega a la p\xc3\xa1tina, no por fricci\xc3\xb3n ni por rozamiento, sino el\xc3\xa9ctricamente. Se necesita de los electrones para que el grafito llegue a la p\xc3\xa1tina. _NEWLINE_Esta deposici\xc3\xb3n no ocurre de manera f\xc3\xa1cil, o por lo menos no tan sencilla como podamos imaginarla. Primero hace falta que circule por la escobilla una adecuada cantidad de corriente (Densidad Nominal) Este paso de corriente ocasiona un flujo potente de electrones dentro de la escobilla que por efecto de repulsi\xc3\xb3n hacen que esta, a muy peque\xc3\xb1a escala, se separe del colector. _NEWLINE_Este fen\xc3\xb3meno del paso de corriente les explica claramente el por qu\xc3\xa9 las p\xc3\xa1tinas se forman mucho mejor con un adecuado (nominal) paso de corriente, ya que la fuerza de repulsi\xc3\xb3n de la escobilla sobre el colector, tiende no solo a mejorar el aporte de grafito sino que, al separar la escobilla del colector, se disminuye la fricci\xc3\xb3n por roce mec\xc3\xa1nico.'